32 CONTRIBUTION A L ETUDE CHIMIQUE 



Nous avons soumis en outre l'huile de sanga-sanga à deux 

 essais spéciaux, savoir : l'essai de siccativité ; l'action de 

 l'iode en solution chloroformique. 



Au point de vue de la siccativité, les expériences ont été 

 tout d'abord effectuées à la température du laboratoire (15°). 



Des poids sensiblement égaux d'huile de sanga-sanga furent 

 étalés en couches minces, et aussi uniformément que possible, 

 sur des lames de verre, puis placés sous une cloche dans la- 

 quelle l'air circulait librement. Du jour au lendemain, les 

 prises d'essais se solidifièrent et donnèrent naissance à des 

 pellicules peu élastiques et qui ne poissaient pas. Tant que ces 

 pellicules restèrent transparentes, elles n'augmentèrent guère 

 de poids, ce qui laisse présumer qu'un travail d'isomérisation 

 ou de polymérisation précède l'oxydation. 



Dès que l'opacité eut gagné entièrement les pellicules, 

 celles-ci se ridèrent et se gondolèrent en certaines portions de 

 leur surface. Arrivées à ce stade, les pellicules produisent, 

 au toucher, la même sensation que celle. que détermine la cire. 

 Les tableaux suivants relatent les particularités les plus sail- 

 lantes observées au cours des expériences. 



Première Expérience 



Temps écoulé Augmentation 



depuis le début Aspect de la pellicule de 



de l'opération poids 



1 jour Transparente 0,19 



2 — — 0,19 



3 — 0,19 



5 Très légère opacité sur les bords . . 1 ,27 



7 Opaque sur la moitié de son étendue 2,43 



9 — Opaque sur toute son étendue, sauf 



en quelques points très res- 

 treints, disséminés dans la masse. 5,55 



12 ■■ — Opaque en toute sa surface 9,37 



15 — 10,76 



18 — 11,34 



19 — 11,34 



22 — 11,34 



26 — 11,45 



30 — 11,34 



